— 403 — 
In questo cristallo la faccia (101) era convessa e la sua opposta era concava; 
l'esperienza ha mostrato che la faccia (101) si è deformata in modo da separare mag- 
giormente i riflessi (1) e (2); mentrechè i riflessi della faccia opposta si sono avvi- 
cinati o almeno pare che uno solo di essi si sia spostato; e, poichè questa faccia era 
concava, si può concludere che le due faccie si sono deformate nel medesimo senso; 
il chè è favorevole all'ipotesi di una geminazione a croce. — Le faccie di }010{ non 
hanno dato risultati notevoli. — Nei valori angolari del prospetto son possibili errori 
di qualche minuto primo, essendo impossibile far più di una sola lettura per ciascuno. 
II. — STUDIO OTTICO 
Osservazioni a temperatura ordinaria. — Le sole notizie che si hanno intorno 
alle proprietà ottiche dell’ heulandite elbana, si devono al Sansoni ('), il quale osservò 
che il piano degli assi ottici è normale al piano di sfaldatura (*), che l'angolo assiale 
è di 89° (Na) e che è poco sensibile la dispersione incrociata indicata dal Des 
Cloizeaux. 
Io osserverò subito che, come nell’ esame goniometrico, così nell'esame ottico, 
quasi nessuna misura veramente esatta si può fare: occorre ripetere le osservazioni su 
parecchi cristalli e, forse per questo, le notizie date dal Sansoni non corrispondono 
alla generalità dei casi. 
Sfaldando un cristallo in sottili lamelle e studiandole ordinatamente, l’ aspetto ne 
è diverso, come è noto per altre heulanditi, a seconda della primitiva posizione della 
lamina nel cristallo. — La prima e l'ultima lamina, che contengono le faccie natu- 
rali di }010{, si mostrano per solito uniformemente illuminate e si estinguono anche 
quasi uniformemente in tutte le loro parti. Per altro occorre che la lamina sia molto 
sottile, altrimenti compaiono per tutto il contorno zone seguenti l'andamento degli 
spigoli, zone sempre meglio visibili nelle lamine più vicine al centro del cristallo. 
Spesso poi le lamine esterne, per quanto sottili, mostrano le due righe che corrispon- 
dono alle suture di geminazione e che si vedono sempre più distinte, ma con aspetto 
differente, nelle lamine successive ; però è da notare che i quaturo settori così formati sulla 
lamina esterna; si estinguono tutti insieme, talchè sono soltanto visibili nelle posizioni 
più lontane dall’ estinzione. In generale le direzioni d’ estinzione coincidono sensibil- 
mente colle direzioni degli spigoli [010 : 110] e [010 : 001]; e specialmente la traccia 
del piano assiale, che è sempre diretta secondo lo spigolo [010 : 001], si mostra vera- 
mente parallela a questo spigolo. Ma molte volte questa coincidenza non si verifica e 
(1) Atti Soc. Tosc. Sc. Nat, 1880, vol. IV, fasc. 2°, pag. 314. 
(2) Il Sansoni disse spettanti a }001| le faccie secondo cui avviene la sfaldatura. Non pare 
che egli abbia inteso di adottare l’orientazione di Breithaupt, ma che si tratti di una semplice 
svista. Io noto il fatto soltanto perchè sembra che abbia originato qualche equivoco. Vedi Artini, 
R. Acc. Lincei, 6 maggio 1888, pag. 538, che, citando il Sansoni, dice: «ma in questo caso il piano 
degli assi ottici era normale alla (001) »; vedi anche Lovisato, R. Acc. Lincei, 1897, pag. 260, dove 
cita la forma }001{, ma non la }010}, pur affermando che la sfaldatura è parallela alla base nel- 
l’heulandite sarda. 
